245 OBSERP'JTIONS SUR LA PHYSIQUE, 



belle couleur rouge qu'apres avoir 6:6 chaufFe a la flamme. II arrive alors 

 trcs-fouvenr que fa couleur n'eft pas egale , mais laitsufe 3c ayant des 

 raies, Cela nie fit penfer a faire quelques experiences, pour voir s'il n'y 

 auroit pas nioyen de retirer da creufet le verre tout colore , Sc fans qu'il 

 fut necefTaire del'expoler encore a la cbaleur de la fl.icnme. 



II. On fe ferr, pour faire le verre rouge de Kuncki.1 , de la chaux d'or^ pro- 

 venue d'une precipitation faite avec Tetain. Voici comment on opere : On 

 prend dix grains d'or raffirie dans rantimoine ; on lamine cet or, qu'on 

 Fait di.Toudrc enfuitc dans une drachme & demied'cau regale , faite avec 

 une once de bonne eau-forre & une drachme de fol ammoniac bien pur 

 qu'on y a entitjrement diffous dan-i un lieu froid. La folution de I'or fe tait 

 au chaud , & on la conferve dans un verre bien terme , pour s'en fetvir 

 en fon temps. Prenez enfuite fix drachmes de cette eau regale , & 

 a-peu-pres moitie autant d'eau pure ; jettez - y peu-a-peu une 

 drachme de limaille d'etain fin , le tout au froid, & avec attention 

 de n'y mettre une petite piece de cet etain , qu'apres que la precedente aura 

 ete enticrement dilfoute. On verra dans cette folution quelques taches 

 noires ; c'eft pourquoi il faut la filtrer,& la conferver enfuite dans un 

 verre bien fcrme. 



III. Cela fait , prenez un petit verre; faites-y couler cent gouttes de 

 la folution d'orci-defTus; ajoutez y a-pcu-prcs quatre onces d'eau diftillee; 

 remuez le tout au mieux , & verfez enfuite U-deflus loixante gouttes de 

 la folution d'etain. Si cela peua-peu ; fi la precipitation ne fe faifoit 

 pas, il fiiffiroit d'y verfer quelque pen d'urine fraiche ou d'efprit-de-vin 

 redifie. L'utine fur-tout fera d'abord effet , & I'on trouvera au fond du 

 verre un preeipite rouge fonce. II conviendra apres cela de iailfer repofer 

 ce liquide pendant vingt-quatre heures , fans le remuer , apres quoi il faut 

 faire ecouler ce qui eft audelTus du preeipite, & cela bien doucement: 

 on renvetfc enfin la-defTus de I'eau diftillee , pour emporrer ce quipeuty 

 refter de furinc-, 8c le tout etant repofe, on fait ecouler I'eau. 



IV. On prepare enfuite une fritte de la manierc fuivante: Prenez une 

 once & demie de cailloux pulverifes, trois drachmes de fel de tartre de- 

 pute, autant de nitre depure & autant de borax calcine ; melez le tout en- 

 femble , & confervez-je fous le nom de fritia fine aura : faites enfuite de 

 nouveau un femblable melange; ajoutez-y le pvecipite d'or, §. Ill; me- 

 lez le tout enfemble; faites le fecher a un leu doux, jufqu'a parfaite fic- 

 cite ; tritiirez cette poudre, & confervez-la fous le nom dcfriiia pro riiMno 

 auro mixta. 



V. Je pris deux drachmes de cette derniere mixtion, pour la laifiTer telle 

 quelle etoit; deux autres drachmes pour la mcler avec un grain du cro- 

 cus martis , crocus qui avoir ere fait a la faveur d'un feu tres-long, dans 

 un fourneau deVerrerie; & deux autres drachmes, pour les nieler avec 

 une demi-drachme de plomb calcine rouge. Je melai feparement cha- 

 cune de ces trois portions de la fritte melee avec la chaux d'or , dans un 



